Sukarman, Erlina Yanuarini, Andi Indianto, Ryan Anggriawan Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 2, 15 April 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
PENGARUH SUBTITUSI SLAG BAJA TERHADAP KUAT TARIK BELAH DAN PERMEABILITAS BETON POROUS (PERVIOUS CONCRETE)
Sukarman 1 , Erlina Yanuarini 2 , Andi Indianto 3 , Ryan Anggriawan 4 1,2,3 Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta, 4 Department Head Environment, PT. Gunung Raja Paksi Tbk 1,2,3 Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kampus Universitas Indonesia Depok 16425, 4 Jl. Perjuangan No. 8, Sukadanau, Cikarang Barat Bekasi 17530.
e-mail : sukarman@sipil.pnj.ac.id ; erlina.yanuarini@sipil.pnj.ac.id

## Abstrak
Permasalahan  terkait  kerusakan  jalan  saat  ini semakin  berkembang.  Kerusakan-kerusakan  yang terjadi  seringkali  diakibatkan  karena  genangan  air. Salah  satu  upaya  yang  bisa  dilakukan  yakni  dengan menerapkan  penggunaan  beton  porous  ( pervious concrete ).  Beton  porous  dapat  mengurangi  limpasan air  dan  menambah  infiltrasi  dalam  tanah  karena memiliki  nilai  porositas  yang  tinggi.  Sebagai  bahan subtitusi,  slag  baja  bisa  menjadi  alternatif  dalam menggantikan  agregat  kasar  ( coarse  agregate ).  Slag baja  merupakan  limbah  melimpah  dari  perusahaan industri  produksi  baja.  Saat  ini  slag  baja  banyak digunakan  dalam  campuran  beton  mutu  tinggi  ( high strength  concrete ).  Penelitian  beton porous  ini  secara umum mengacu pada ACI 522R 10. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh substitusi slag baja  terhadap  kuat  tarik  dan  permeabilitas  beton porous.  Penelitian  eksperimental  ini  menggunakan dua  variasi  faktor  air-semen  (w/c  0,25  dan  w/c  0,30) dengan  dua  variasi  agregat  batu  pecah  dan  steel  slag yang berdiameter 10 mm-20 mm. Benda uji kuat tarik belah  dan  permeabilitas  beton  porous  berupa  silinder beton  (diameter  15  cm,  tinggi  30  cm)  yang  masing- masing  variasi  berjumlah  3  sampel.  Pengujian- pengujian  tersebut  dilakukan  pada  umur  28  hari. Berdasarkan  hasil  eksperimen  pada  beton  porous dengan  slag  baja  atau  batu  pecah,  nilai  kuat  tarik belah beton dengan fas 0,30 lebih tinggi dari pada fas 0,25. Sementara nilai permeabilitas beton porous baik pada  varian  campuran  slag  baja  maupun  batu  pecah beton dengan fas 0,25 lebih tinggi dari pada fas 0,30. Sehingga hubungan kuat tarik belah beton berbanding terbalik dengan nilai permeabilitas beton pada kondisi kedua fas tersebut (0,25 dan 0,30).
Kata kunci : beton porous, kuat tarik, permeabilitas

## Abstract
Problems  related  to  road  damage  are  currently growing.  Damages  that  occur  are  often  caused  by waterlogging. One of the efforts that can be done is by applying the use of porous concrete. Porous concrete can  reduce  water  runoff  and  increase  infiltration  in the soil because it has a high porosity. As a substitute material, steel slag can be an alternative in replacing coarse  aggregate.  Steel  slag  is  an  abundant  waste from steel production industrial companies. Currently,  steel  slag  is  widely  used  in  high-strength concrete  mixes.  This  study  of  porous  concrete generally refers to  ACI 522R 10. The purpose of this study  was  to  analyze  the  effect  of  steel  slag substitution  on  the  tensile  strength  and  permeability of porous concrete. This experimental study used two variations  of  the  w/c  (0.25  and  0.30)  with  two variations  of  crushed  stone  aggregate  and  steel  slag with a diameter of 10 mm-20 mm. The tensile strength and  permeability  specimen  of  porous  concrete  is  in the  form  of  a  concrete  cylinder  (15  cm  diameter,  30 cm height) with 3 samples of each variation. The tests were carried out  at  the age of 28 days.  Based on the experimental  results  on  porous  concrete  with  steel slag or crushed stone, the value of the tensile strength of  concrete  with  w/c  0.30  is  higher  than  w/c  0.25. Meanwhile, the permeability value of porous concrete in  both  the  mixed  variant  of  steel  slag  and  crushed stone  with  w/c  0.25  is  higher  than  w/c  0.30.  So  that the  relationship  of  the  tensile  strength  of  concrete  is inversely proportional to the value of the permeability of  the concrete  in  the conditions of the two  w/c  (0.25 and 0.30).
Keywords  :  porous  concrete,  tensile  strength, permeability
Sukarman, Erlina Yanuarini, Andi Indianto, Ryan Anggriawan Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 2, 15 April 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333

## I. P ENDAHULUAN
Permasalahan  kerusakan  jalan  saat  ini  semakin berkembang. Kerusakan-kerusakan yang terjadi seringkali diakibatkan karena genangan air. Salah satu upaya  yang  bisa  dilakukan  dalam  mendukung permasalahan  tersebut  yakni  dengan  menerapkan penggunaan  beton  porous  ( pervious  concrete ).  Beton porous dapat mengurangi limpasan air dan menambah infiltrasi  dalam  tanah  karena  memiliki  nilai  porositas yang  tinggi.  Sehingga  terdapat  rongga  yang  dapat digunakan  untuk  meloloskan  air  ke  permukaan  tanah melalui celah-celah beton (Darwis Dkk, 2017). Beton porous  pada  umumnya  memiliki  kuat  tekan  yang relatif  lebih  rendah  bila  dibandingkan  dengan  beton normal.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  tingkat kepadatan beton porous lebih rendah jika dibandingkan  beton  normal  (ACI  Committee  522, 2010).  Selain  itu  tidak  adanya  agregat  halus  ( fine agregate )  pada  pembuatan  campuran  beton  porous menyebabkan beratnya berkurang dan pori pada beton semakin  banyak  (Tjokrodimuljo,  2009).  Namun, penggunaannya  beton porous terbatas pada lalu  lintas dengan  kepadatan  rendah  seperti    tempat  parkir, trotoar,  jalur  jogging,  jalan  kecil,  serta  jalan bervolume rendah (Manalip & Wallah, 2019).
Sebagai  bahan  subtitusi,  slag  baja  bisa  menjadi alternatif  dalam  menggantikan  agregat  kasar  ( coarse agregate ).  Slag  baja  merupakan  limbah  melimpah dari  perusahaan  industri  produksi  baja.    Selama  ini slag  baja  banyak  digunakan  dalam  campuran  beton mutu  tinggi  ( high  strength  concrete ).  Slag  baja umumnya  harganya  lebih  murah  daripada  batu  pecah atau  kricak,  sehingga  biaya  produksi  beton  pun menjadi  lebih  ekonomis  (Yao  Dkk,  2019).  Jika penggunaan  slag  baja  meningkat,  maka  reduksi  sisa peleburan  baja  juga  akan  meningkat.  Sehingga pemanfaatan  limbah  slag  baja  sebagai  subtitusi  atau pengganti  agregat  kasar  ( coarse  aggregate )  akan berjalan. Hasilnya kegiatan tersebut akan mendukung pemanfaatan limbah karena ramah lingkungan.
Penelitian-penelitian terkait beton porous ( pervious  concrete )  dengan  subtitusi  penuh  slag  baja sebagai  agregat  kasar  ( coarse  aggregate )  masih terbatas,  untuk  itu  perlu  diteliti  pengaruh  yang ditimbulkan dengan adanya subtitusi tersebut terhadap kuat  tarik  dan  permeabilitas  beton  porous  ( pervious concrete ).

## II. K AJIAN L ITERATUR
II.1 Beton Porous ( pervious concrete )
Beton  porous  adalah  beton  dengan  kandungan rongga  tinggi  untuk  memungkinkan  air  atau  udara meresap.  Pada  umumnya  beton  pervious  memiliki pori-pori  dengan  ukuran  berkisar  antara  2–8  mm, kandungan rongga 18%–35% dan kuat tekan 2,8–28,0 MPa  (ACI,  2010).  Beton  porous  juga  biasa  disebut dengan beton non-pasir karena tidak hanya menggunakan  sedikit  atau  tidak  sama  sekali  agregat halus ( fine aggregate ).

## II.2 Slag Baja
Slag baja merupakan limbah yang dihasilkan dari proses peleburan logam pada Dapur EAF didinginkan sebelum  dibawa  ke  area  pengolahan  SPD  ( Slag Prosesing Departemen t) dan dikirim dengan menggunakan dump  truck ke  area  SPD.  Proses pengolahan slag baja dilakukan dengan menggunakan mesin  pemecah  batu  ( crusher ),  slag  baja  yang  telah hancur  masuk  ke  mesin screening untuk  pemisahan, setelah  itu  steel  slag  dibawa  dengan  menggunakan belt  conveyor untuk  dilakukan  pemisahan  logam  dan agregat  slag.  Secara  umum  proses  tersebut  dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. EAF Slag Processing
(PT. Gunung Raja Paksi Tbk)

## II.3 Kuat Tarik Belah
Beton adalah material yang lemah terhadap tarik. Nilai  kuat  tarik  (f ct )  untuk  beton  normal  pada umumnya  adalah  antara  (8-12)%  dari  kuat  tekannya. Untuk  mengetahui  kuat  tarik  beton  dapat  dilakukan uji  belah  mengacu  pada  SNI  SNI  03-2491-2002 tentang metode pengujian kuat tarik belah beton.

## II.4 Permeabilitas
Permeabilitas  adalah  kemampuan/kondisi  yang dimiliki  oleh  objek  dalam  meloloskan  cairan  melalui rongga-rongga.  Nilai  permeabilitas  beton  porous dapat diketahui dengan melakukan pengujian menggunakan prinsip falling head permeability , yaitu dengan  mengukur  waktu  yang  dibutuhkan  oleh
Sukarman, Erlina Yanuarini, Andi Indianto, Ryan Anggriawan Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 2, 15 April 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
ketinggian  air  jatuh  dari  batas  atas  sampai  batas bawah (ACI, 2010).

## II.5 Penelitian Terdahulu
Penelitian terkait beton non pasir ini telah banyak dilakukan sebelumnya.  Pada tahun 2017, Darwis dkk telah  meneliti  beton  non  pasir  ini  dengan  faktor  air semen  (fas)  0,4  dan  aggregat  lokal  dalam  beberapa variasi perbandingan semen terhadap agregat (Darwis Dkk,  2017).  Sementara  lain  ada  yang  menyatakan bahwa  beton  porous  mengalami  peningkatan  seiring dengan  meningkatnya  rasio  agregat/semen  (Ginting, 2015).
Pengaruh  jumlah  semen  dalam  komposisi campuran  beton  lolos  air  ( pervious  concrete )  dengan cara  melakukan  pengujian  terhadap  benda  uji  yang telah  didesain  dengan  komposisi  yang  direncanakan. Perencanaan  beton  tersebut  meliputi  desain  beton menggunakan perbandingan berat semen kerikil mulai 1:4,4 ; 1:4,9 ; dan 1 :  5,8 dengan  fas (0,40 dan 0,50) (Adi, 2013).
Penelitian  lain  menunjukkan  bahwa  beton  lolos air  tanpa  menggunakan  pasir  dengan  penambahan masterroc  HCA10  mempunyai  kuat  tarik  belah  yang tinggi  yakni  4,66  MPa,  dan  nilai  laju  infiltrasi  besar yakni  4,94x10 -3 mm/jam  dengan  fas  sebesar  0,38 (Zulfikar, 2017)
Penelitian  beton  porous  yang  dilakukan  oleh Khonado  Dkk  (2019)  menggunakan  empat  variasi dari ukuran agregat  yang  berbeda. Dari peneltiian  ini diketahu  bahwa  nilai  permeabilitas  dari  beton  poros semakin  besar  dengan  semakin    seragamnya  ukuran agregat.  Penggunaan  agregat  yang  seragam  akan membuat  rongga  dalam  beton  porous  semakin meningkat (Khonado Dkk, 2019).
Namun  yang  perlu  diperhatikan  bahwa  dengan berat  jenis  yang  besar  berpengaruh dalam pengerjaan ( workability )  saat  pembuatan  benda  uji.  Untuk penggunaan steel  slag dengan proporsi  subtitusi steel slag sebagai pengganti agregat kasar  lebih dari  60%, workability dari campuran beton tidak  bisa optimum (Pan Dkk, 2020).

## III. A NALISIS D AN P ERANCANGAN

## III.1 Perancangan
Secara  umum  kegiatan  yang  dilakukan  selama penelitian  baik  itu  pengujian  awal  terkait  material serta  pengujian  sampel  untuk  kuat  tarik  belah  dan permeabilitas  beton.  Pengujian  material  dilakukan dengan  mengacu  pada  Standar  pengujian  agregat kasar  yakni  standar  ASTM  C127  (ASTM,  2001)  dan ASTM  C136  (ASTM,  2007)  yang  dapat  dilihat  pada Gambar 2.

## Mulai
Persiapan Bahan & Pengumpulan Referensi
Pengujian awal agregat kasar ( slag baja, batu pecah) Memenuhi Spesifikasi
Tidak
Ya Mix Design dan Pembuatan Benda Uji (Silinder) Hasil & Pembahasan Kesimpulan Selesai Pengujian Kuat Tarik Belah & Permeabilitas Beton (BPA, BPB, SBA, SBB) Beton porous dengan batu pecah BPA, BPB
Beton porous dengan slag baja SBA, SBB
Gambar 2. Diagram Alir Penelitian
Sukarman, Erlina Yanuarini, Andi Indianto, Ryan Anggriawan Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 2, 15 April 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333

## III.2 Anlisis Data
Pengujian  material  tersebut  meliputi  berat  jenis dan  kadar  air  batu  pecah/split  yang  berasal  dari Rumpin.  Hasilnya  diketahui  bahwa  rata-rata  berat jenis  batu  pecah  adalah  2,54  gr/cm 3 ,  berat  jenis  SSD gr/cm 3 , dan kadar air 1,7%. Sementara hasil pengujian terkait berat jenis dan kadar air slag baja yang berasal
dari PT Gunung Garuda menunjukkan bahwa rata-rata berat  jenis  batu pecah adalah 3,47 gr/cm 3 , berat  jenis SSD 3,49 gr/cm 3 , dan kadar air 0,6%.
Adapun  hasil  pengujian  kuat  tarik  belah  beton porus dengan slag baja atau batu pecah dengan faktor air semen (fas) 0,25 dan 0,30 ditunjukkan pada Tabel 1 dan Gambar 3.

## Tabel 1. Pengujian Kuat Tarik Belah Beton Porous dengan Slag Baja dan atau Batu Pecah
Umur (hari) Type Benda Uji Kode Berat (grf) Berat rata- rata (grf) Kuat Tarik rata- rata (kgf) Kuat Tarik (kgf) Type Benda Uji Kode Berat (grf) Berat rata- rata (grf) Kuat Tarik rata- rata (kgf) Kuat Tarik (kgf) 28 BPA BPA- 1 7800
8083
2200 2200 SBA SBA- 1 9600 9833 1000 1200 BPA- 2 8300 2600 SBA- 2 10000 1500 BPA- 3 8150 1800 SBA- 3 9900 1100 28 BPB
BPB- 1 8300
8600 2400
2700
SBB
SBB- 1 10000 9933 2500 2367 BPB- 2 8700 2600 SBB- 2 10000 2800 BPB- 3 8800 3100 SBB- 3 9800 1800
Gambar 3. Kuat Tarik Belah Beton Porous dengan Slag Baja atau Batu Pecah Pada Umur 28 Hari
Sukarman, Erlina Yanuarini, Andi Indianto, Ryan Anggriawan Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 2, 15 April 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 3, penambahan berat yang terjadi pada benda uji sekitar 18,5%. Hasil ini  didapatkan  dari  rata-rata  berat  benda  uji  beton porous  dengan  slag  baja    (9,883  kgf)  dibandingkan dengan  berat  benda  uji  beton  porous  dengan  batu pecah (8,342 kgf). Sesuai dengan hasil tersebut, maka dengan  adanya  slag  baja  sebagai  subtitusi  agregat kasar  akan  meningkatan  berat  jenis  campuran  beton (Datu dan Khairil, 2019).
Kuat  tarik  belah  beton  porous  dengan  slag  baja (SBA,  SBB)  menunjukkan  bahwa  kuat tarik  rata-rata dengan  fas  0,30  lebih  tinggi  dibanding  dengan  fas 0,25.  Selanjutnya  terlihat  bahwa  kuat  tarik  belah
beton porous dengan adanya subtitusi slag baja secara penuh  sebagai  pengganti  agregat  kasar  lebih  rendah dibandingkan  dengan  kuat  tarik  belah  beton  porous dengan  batu  pecah.  Hal  tersebut  mungkin  akibat penggunaan  steel  slag  dengan  proporsi  subtitusi  steel slag sebagai pengganti agregat kasar  lebih dari  60%, workability dari  campuran  beton  tidak  bisa  optimum (Pan Dkk, 2020).
Berikutnya  hasil  pengujian  permeabilitas  beton porus dengan slag baja atau batu pecah dengan faktor air semen (fas) 0,25 dan 0,30 ditunjukkan pada Tabel 2 dan Gambar 4.

## Tabel 2. Pengujian Permeabilitas Beton Porus dengan dan Tanpa Slag Baja
Benda Uji No. Benda Uji Waktu (Menit) Rata-rata waktu Volume air Debit Rata-rata Debit Permeabilitas Rata-rata Permeabilitas I II III (s) (cm 3 ) (m 3 /s) (m 3 /s) (cm/s) (cm/s) BPA BPA-1 5,02 5,42 5,16 5,20
2000 384,615 392,71 2,18 2,22 BPA-2 5,31 5,07 4,59 4,99 2000 400,802 2,27 BPA-3 5,57 5,40 5,64 5,54 2000 361,228 2,04 BPB BPB-1 5,21 6,23 5,34 5,59
2000 357,569 355,05 2,02 2,01 BPB-2 5,56 5,58 5,88 5,67 2000 352,526 1,99 BPB-3 4,41 4,25 4,02 4,23 2000 473,186 2,68 SBA SBA-1 3,41 3,54 3,67 3,54 2000 564,97 471,88 3,20 2,67 SBA-2 5,33 5,13 5,38 5,28 2000 378,79 2,14 SBA-3 4,66 5,14 5,32 5,04 2000 396,83 2,24 SBB SBB-1 5,65 5,59 5,31 5,52 2000 362,54 373,58 2,05 2,11 SBB-2 5,00 5,53 5,07 5,20 2000 384,62 2,18 SBB-3 5,33 5,65 5,77 5,58 2000 358,21 2,03
Gambar 4. Permeabilitas Beton Porous dengan Slag Baja atau Batu Pecah Pada Umur 28 Hari
Sukarman, Erlina Yanuarini, Andi Indianto, Ryan Anggriawan Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 2, 15 April 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
Berdasarkan  Tabel  2  dan  Gambar  4,  nilai permeabilitas  beton porous  dengan slag baja sebagai pengganti  agregat  kasar    lebih  besar  dibandingkan dengan  permeabilitas  beton  porous    beton  porous yang  menggunakan  batu  pecah.  Nilai  permeabilitas beton  porous  dengan  varian  campuran  slag  baja  dan fas (0,25; 0,30)  berturut-turut adalah 2,67 cm/det dan 2,11  cm/det,  sementara  pada  varian  campuran  batu pecah  berturut-turut  adalah  2,22  cm/det  dan  2,01 cm/det.  Beton  porous  dengan  slag  baja  atau  batu pecah  pada  faktor  air  semen  0,25  (BPA,  SBA) memiliki  permeabilitas  yang  lebih  besar  daripada beton  porous  dengan  slag  baja  atau  batu  pecah  pada faktor  air  semen  0,30  (BPB,  SBB).  Hal  tersebut sejalan  dengan  Desmaliana  Dkk,  bahwa  bahwa  nilai fas sangat berpengaruh terhadap terjadinya permeabilitas  pada  beton  porous  (Desmaliana  Dkk, 2018).

## IV. K ESIMPULAN DAN S ARAN

## IV.1 Kesimpulan
Berdasarkan  analisa  yang  dilakukan,  terdapat beberapa kesimpulan diantaranya:
1. Benda  uji  beton  porous  dengan  subtitusi penuh  dari  slag  baja  (SBA  dan  SBB) memiliki rata-rata kuat tarik belah yang lebih besar  dibandingkan  dengan  benda  uji  beton porous  dengan  batu  pecah  (BPA  dan  BPB) pada kedua variasi fas (0,25 dan 0,30).
2. Hasil  pengujian  beton  porous  dengan  slag baja  (SBA,  SBB)  menunjukkan  bahwa  kuat tarik  rata-rata  dengan  fas  0,30  lebih  tinggi dibanding dengan fas 0,25.
3. Benda  uji  beton  porous  dengan  subtitusi penuh  dari  slag  baja  (SBA  dan  SBB) memiliki  rata-rata  permeabilitas  yang  lebih besar  dibandingkan  dengan  benda  uji  beton porous  dengan  batu  pecah  (BPA  dan  BPB) pada kedua variasi fas (0,25 dan 0,30).
4. Hasil  pengujian  beton  porous  dengan  slag baja  (SBA,  SBB)  menunjukkan  bahwa permeabilitas rata-rata dengan  fas 0,25  lebih tinggi dibanding dengan fas 0,30.

## IV.2 Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  setelah  dilakukan penelitian diantaranya:
1. Pada saat pemadatan beton selama pembuatan  benda  uji  seharusnya  secara maksimal  sesuai  dengan  standar  yang  ada agar beton padat dengan merata.
2. Perlu  melakukan  pengujian  sejenis  dengan memvariasikan  proporsi  slag  baja  sebagai material subtitusi.
3. Melakukan  percobaan  yang  sama  dengan variasi  jenis,  ukuran  agregat  dan  tipe  semen yang dipakai.

## R EFERENSI

## ACI Committee 522, “Report on Pervious Concrete,”
2010.
Adi,  P.  2013.  Kajian  Jenis  Agregat  dan  Proporsi campuran  Terhadap  Kuat  Tekan    Daya Tembus  Beton  Porus,  Jurnal  Teknik.  3  (2). Yogyakarta, Oktober, 2013. 100-106.
ASTM  C  127,  “Standard  Test  Method  for  Specific
Gravity and Absorption of Coarse Aggregate, C 127 – 88 (Reapproved 2001),” ASTM,  vol.  04,  no.  Reapproved,  pp.  1–5, 2001.
ASTM  C  136,  “Standard  Test  Method  for  Sieve Analysis of Fine and  Coarse Aggregates 1,” ASTM,  vol.  I,  no.  200,  pp.  1–5,  2007,  doi: 10.1520/C0136.
Ginting,  J.  T.  Sipil,  F.  Teknik,  and  U.  Janabadra, “Kuat Tekan Dan Porositas Beton Porous,” J. Tek. Sipil, vol. 11, no. 55, pp. 76–98, 2015.
I.  T.  Datu  and  Khairil,  “Evaluasi  Pemanfaatan Limbah  Slag  Baja  Sebagai  Agregat  Halus Pada  Produksi  Beton  Mutu  Tinggi,”  in Prosiding  Seminar  Nasional  Penelitian  & Pengabdian  Kepada Masyarakat 2019, 2019, vol. 2019, pp. 119–123.
K.  Tjokrodimuljo,  “Tjokrodimuljo,  K.,  2009. Teknologi Beton. Biro Penerbit Teknik Sipil Universitas  Gadjah  Mada:  Yogyakarta,”  p. 2009.
Malinap  &  Wallah,  2019.  “Kuat  Tekan  Dan Permeabilitas  Beton  Porous  Dengan  Variasi Ukuran  Agregat”.  Jurnal  Sipil  Statik    Vol.7 No.3    Maret  2019  (351-358)  ISSN:  2337- 6732.
Sukarman, Erlina Yanuarini, Andi Indianto, Ryan Anggriawan Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 8, No 2, 15 April 2022
E-ISSN : 2407 – 3911 P-ISSN : 2686 - 0333
M. F. Khonado, H. Manalip, and S. E. Wallah, “Kuat Tekan  Dan  Permeabilitas  Beton  Porous Dengan  Variasi  Ukuran  Agregat,”  Sipil Statik, vol. 7, no. 3, pp. 351–358, 2019. A.
S. Pan, D. Chen, X. Chen, G. Ge, D. Su, and C. Liu, “Experimental  study  on  the  workability  and stability  of  steel  slag  self-compacting concrete,”  Appl.  Sci.,  vol.  10,  no.  4,  2020, DOI: 10.3390/app10041291.
Tennis, P., Leming, M., & Kiefer, C., 2004. Pervious Concrete Pavements.
X.  Yao,  W.  Wang,  M.  Liu,  Y.  Yao,  and  S.  Wu, “Synergistic  use  of  industrial  solid  waste
mixtures to prepare ready-to-use  lightweight porous  concrete,”  J.  Clean.  Prod.,  vol.  211,
pp. 1034–1043, 2019,
doi:
10.1016/j.jclepro.2018.11.252.
Z.  Darwis,  B.  Baehaki,  and  H.  Supriyadi,  “Beton Non-Pasir  Dengan  Penggunaan  Agregat
Lokal Dari Merak,” J. Fondasi, vol. 6, no. 1,
pp. 101–111, 2017, doi: 10.36055/jft.v6i1.2019.
Zulfikar  dan  Karolina,  R.  (2017).  “Kajian Pendahuluan  Beton  Lolos  Air  (Porous Concrete)  dengan  Penambahan  Masterroc HCA10”.  Jurnal  Teknik  Sipil  USU,  Vol.  6 No. 1.